S případem tím se často setkáváme v analytické praxi: 
při určování křemíku v železe (oxyd křemičitý s železitým), při dě- 
lení železa a hliníku, železa a chrómu a p. Tehdy vážíme směs oxydíi 
a dělíme je pak známým způsobem, abychom jeden oxyd k vážení upra- 
vili. Případů těchto použil jsem k určení hloubky desoxydace železitého 
kysličníku. Tento případ v podobné formě posud nebyl řešen. Již ze 
zkušenosti po krátké úvaze možno říci, že za vytčených podmínek des- 
oxydace obecně půjde tím hlouběji, čím silněji bude oxyd železitý zředěn 
neutralnými látkami. 
Jest totiž patrno, že zředěním v našem případě docílíme stejného vý- 
sledku, jako zvýšením koncentrace redukujícího prostředí. Předpokládané 
bylo potvrzeno výsledky pokusů. 
Stanoveno: 
III. Homogenní směs 50% oxydu železitého a 50% křemičitého; 
odváženo 0,4965 g směsi, t. j. 0,2483 g F.,0 3 . 
doba pokusu 
úbytek 
v % vyjádřený 
7* h. 
0,0015 g 
0,604 
17* h- 
0,0052 g 
2,1 
274 h. 
0,0095 g 
3; 82 
37 4 h. 
0,0112 g 
4,51 
4 3 / 4 h. 
0,0142 g 
5,72 
5% h. 
0,0146 g 
5,88 
6% h. 
0,0147 g. 
5,92 
Procenta úbytku vyjádři 
Dvána vzhledem k přítomnému železitému 
oxydu. 
IV. „Homogenní" směs 
25 % oxydu 
železitého a 75% křemičitého. 
Odváženo 0,5015 g směsi, t. j. 
0,125 g želez, oxydu: 
doba pokusu 
úbytek 
v % vyjádřený 
74 h. 
0,0037 g 
2,95 
74 h. 
0,0063 g 
5,02 
27 4 h. 
0,0098 g 
7,81 
Výsledky pokusů znázorněny graficky dávají křivky III. a IV. 
Srovnáme-li tvar křivek, které vyznačují reakce I., II., III., a IV., patrno, 
že desoxydace probíhá nejrychleji u směsi 25% oxydu železitého a 75% 
křemičitého. Bylo to v případě, kde oxyd železitý měl největší povrch, 
t. j. nejnižší koncentraci při prakt. stejném objemu reakční směsi. V pří- 
padu tom docíleno tedy relativně nej vyšší koncentrace redukujících plynů. *) 
*) Na koncentraci redukčních plynů má vliv i tloušťka stěny tyglu, množství 
vzduchu do kahanu veváděného, poloha tyglu i složení svítiplynu. Změnou jedné 
neb více z těchto složek docílili bychom stejného výsledku, jako obdrželi jsme 
změnou koncentrace pxydu železitého. 
IV. 
